TCVN11022-7:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-7:2015 (ISO 11127-7:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11022-7:2015 ISO 11127-7:2011 CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH CLORUA TAN TRONG NƯỚC Preparat i on of steel substrates be f ore application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7 : Determination of water-soluble chlorides Lời nói đầu TCVN 11022-7:2015 hoàn toàn tương đương ISO 11127-7:2011. TCVN 11022-7:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn bị nền thép trước khi ph ủ sơn và s ả n ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim d ùng để phun làm sạch bề mặt , gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11022-1:2015 (ISO 11127-1:2011) Phần 1: L ấ y mẫu; - TCVN 11022-2:2015 (ISO 11127-2:2011) Phần 2: Xác định sự ph â n bố cỡ hạt; - TCVN 11022-3:2015 ( ISO 11127-3:2011) Phần 3: X á c định khối lượng riêng biểu kiến; - TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) Phần 4: Đ á nh giá đ ộ cứng bằng phép thử trượt kính; - TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) Phần 5: X á c định độ ẩ m; - TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) Phần 6: X á c định các tạp ch ấ t tan trong nước bằng phép đo độ d ẫ n điện; - TCVN 11022-7:2015 (IS O 11127-7:2011) Phần 7: X á c định clorua tan trong nước. CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH CLORUA TAN TRONG NƯỚC Preparat i on of steel substrates be f ore application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7 : Determination of water-soluble chlorides 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu mài phi kim d ùng để phun làm sạch bề mặt. Các loại vật liệu mài phi kim và các yêu c ầ u về m ỗ i loại được quy định trong bộ IS O 11126. Bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu mài ph i kim dùng đ ể phun l à m sạch bề mặt. Thông tin về các phần của cả hai bộ tiêu chuẩn được nêu trong Phụ l ục A. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định clorua tan trong nước có trong vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là c ầ n thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b ố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp d ụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i, b ổ sung (nếu c ó ). TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chuẩn bị nền thép trước khi ph ủ sơn và s ả n ph ẩ m liên quan - Phương ph á p thử vật liệu mài phi kim d ùng đ ể phun làm sạch bề mặt - Phần 1: Lấy mẫu. 3 . Thuốc thử Ch ỉ sử dụng thuốc thử có c ấ p phân tích được c ô ng nhận và ch ỉ s ử dụng nước có độ tinh khi ế t cấp 3 theo quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696). 3.1 . Axit sul f uric , đậm đặc, xấp xỉ 96 % (theo kh ố i lượng), r ≈ 1,84 g/mL. 3.2 . Bạc n i trat , dung dịch chuẩn độ tiêu chu ẩ n, c (AgNO 3 ) = 0,01 mol/L. 4 . Thiết bị, dụng cụ Thiết bị và dụng cụ thủy tinh thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau: 4.1 . Thiết bị chuẩn độ amperometric , loại thi ế t bị thương mại phù hợp. 4.2 . Microbure t. 4.3 . Cân , có khả năng cân chính xác đến 0,1 g. 5 . Lấy mẫu Lấy mẫu đại diện của sản phẩm được thử nghiệm theo quy định trong TCVN 11022-1 (ISO 11127-1). 6 . Cách tiến hành 6.1 . Thực hiện phép xác định hai lần lặp lại. 6.2 . Cân phần mẫu thử (100 ± 0,1) g của mẫu ( m 0 ) v à o b ì nh tam giác dung tích 250 mL và thêm (100 ± 1) mL nước. Lắc trong 5 min và để yên trong 1 h. Sau đ ó lắc lại trong 5 min và để cho l ắng. Nếu ch ấ t l ỏ ng không trong hoàn toàn, lọc ch ấ t l ỏ ng bằng phương pháp phù hợp. 6.3 . Lấy 25 mL dung dịch. Thêm 0,1 mL axit sul f uric (3.1) và dùng nước pha loãng đến kho ả ng 75 mL. 6.4 . Chuẩn độ dung dịch b ằ ng bạc nitrat ( 3.2) từ m i croburet (4.2), lưu ý điểm cuối l à điện áp mà tại đó con trỏ của điện kế đảo ngược hướng. 7 . Biểu thị kết qu ả Tính hàm lượng clorua tan trong nước, w (CI), của vật liệu mài, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau: trong đó: m 0 là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam; V là th ể tích của dung dịch bạc nitrat (3.2) đã sử dụng, t í nh bằng mililit; 0,000 355 là hệ số để chuyển đổi mililit dung dịch bạc nitrat, c (AgN O 3 ) = 0,01 mo l /L, sang số gam Cl. Nếu chênh lệch giữa các phép xác định hai lần lặp lại lớn hơn 10 % (so với kết qu ả cao hơn), th ì tiến hành l ạ i quy tr ì nh theo quy định trong Điều 6. Tính giá trị trung b ì nh của hai phép xác định hợp lệ và báo cáo kết quả ch í nh xác đ ế n 0,000 1 %. 8 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm ph ả i bao gồm í t nhất các thông tin sau: a) các thông tin cần thiết để nhận biết sản ph ẩ m được thử, phù hợp với phần thích hợp của bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu c ó ; b) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11022-7 (ISO 11127-7); c) k ế t quả thử nghiệm; d) bất kỳ sai lệch so với phương pháp thử đã được quy định; e) ngày thử nghiệm; f) t ê n của người thực hiện phép thử. Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mà i phi kim dùng đ ể phun l à m sạch bề mặt Các y ê u cầu kỹ thuật và phương pháp thử đố i với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm tương ứng trong bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127). Bộ ISO 11126 Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm li ên quan - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Phần 1: Giới thiệu chung và phân loại - Phần 3: X ỉ tinh luyện đồng - Phần 4: Xỉ lò than - Phần 5: X ỉ tinh luyện niken - Phần 6: X ỉ lò sắt - Phần 7: Oxit nhôm nung chảy - Phần 8: C á t olivin - Phần 9: Staurolit - Phần 10: Garnet almandit Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn b ị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu m ỗ i phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao g ồ m các phần sau: - Ph ầ n 1: L ấ y mẫu; - Phần 2: X á c đ ị nh sự phân bố cỡ hạt; - Ph ầ n 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - Ph ầ n 4: Đánh giá độ cứng bằng ph é p thử trượt kính; - Phần 5: Xác định độ ẩ m; - Ph ầ n 6: Xác định các tạp ch ấ t tan trong nước bằng phép đo độ d ẫn điện; - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuốc thử 4 . Thiết bị, dụng cụ 5 . Lấy mẫu 6 . Cách tiến hành 7 . Biểu thị kết qu ả 8 . B á o cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun l à m sạch b ề mặt